856 



Samarskit, Yttroilmenit und Yttrotantalit. Der Samarskit hat 

 ein spec. Gew. = 5,61 — 5,71, seine Form ist die des Columbits, von wel- 

 chem er sich aber durch seinen glatten, glänzenden Bruch unterscheidet. 

 Der Yttroilmenit ist leichter = 5,39 — 5,45 , während er in seiner Form mit 

 dem Samarskit übereinstimmt, ebenso auch chemisch, nur ist der Gehalt an 

 Uranoxydul des Yttroilmenits geringer , sein Gehalt an Yttererde grösser als 

 im Samarskit, ein Beweis, dass Uranoxydul durch Yttererde vertreten werden 

 könne. Der Yttrotantalit kann als ein Yttroilmenit betrachtet werden, in dem 

 niobige Säure und Ilmensäure durch Tantalsäure vertreten werden. Es ver- 

 dient diess desshalb Beachtung, weil es hiedurch wahrscheinlich wird, dass 

 der Yttrotantalit, den man bisher noch nicht krystallisirt gefunden, die Form 

 des Columbits und Samarskits haben dürfte. — Der Verf. hat seine frühere 

 Analyse des Samarskits auf Ilmensäure corrigirt, vom Yttroilmenit hingegen 

 eine neue Analyse ausgeführt. 





Samarskit. 



Yttroilmenit. 



Niobige Säure . . 



. . 34,12 . . . 



. . . 23,80 





. . 22,24 . . . 



. . . 31,29 



Titaiisäure . . . 













Eisenoxydul . . . 



. . 8,87 . . . 



. . . 11,07 



Manganoxydul . . 



. . 1,20 .. . 



. . . 0,26 











. . 0,50 . . . 



. . . 0,80 







. . . 2,83 



Ox. v. Cer, Lanthan u. 





. . . 2,48 











100.U3 



99,57. 



Pyro chlor. Auch von dorn Pyrochlor von Miask hat Hermann eine 

 neue Analyse ausgeführt und gefunden: 



Niobige Säure 13,65 



Ilmensäure 48,15 



Titansäure 3,23 



Thorerde 8,88 



Ox. v. Cer, Lanthan, Didym . . . 6,20 



Eisenoxydul 1 ,54 



Kalkerde 11,97 



Kalium 0,54 



Natrium 2,69 



Fluor 2,21 



99,06. 



Fr. v. Kobell: über den Enargit von Coquimbo. (Sitzungsber. 

 d. bayer. Akad. d. Wissensch. 1865, I, 2, S. 161—163.) Das Erz bildet 

 derbe, grosskörnige Massen und zeigt deutliche Spaltbarkeit nach zwei Rich- 

 tungen mit Winkeln von 98° und 82°. Spec. Gew. = 4,37. Stahlgrau. 

 Strich schwarz. Ist ein schlechter Leiter der Elektricität und belegt sich, 

 mit der Zinkkluppe in Kupfervitriol getaucht, nicht mit Kupfer, entwickelt 

 aber, als Pulver mit Eisenpulver gemengt, mit Salzsäure viel Schwefelwasser- 

 stoffgas. V. d. L. zerknisternd, entwickelt schwefelige Säure und Rauch von 



